82 
A. E. ФЕРСМАНЪ. 
Отборка чистаго вещества для анализа была исключительно трудной. Сильно пропитан¬ 
ная кальцитомъ, переполненная зернами кварца и красновато-черными листочками гематита 
(или краснаго гидрата окиси желѣза) она съ трудомъ подчинялась механической отборкѣ. 
Въ результатѣ получилось весьма незначительное количество матеріала, удѣльнаго вѣса 
2,10 — 2,17. 
Передъ паяльной трубкой минералъ почти не плавится, кислоты разлагаютъ его очень 
легко, съ выдѣленіемъ слизистой Si0 2 . Провѣрка выдѣленной Si0 2 доказала чистоту кремне¬ 
кислоты и отсутствіе зеренъ кварца. Результаты опредѣленій сводятся къ слѣдующему: 
и. 
Si0 2 . 
52,31 
54,74 
AJ.O, . 
1,72 
1,80 
Fe s O s . 
4,60 
— 
MgO . 
21,87 
22,88 
CaO. 
слѣды 
слѣды 
FeO . 
0,98 
1,03 
MnO. 
слѣды 
слѣды 
H 2 0 ниже 110° G. . . . 
6,53 
6,83 
Н 2 0 выше 110° С . . . 
12,16 
12,72 
Сумма. 100,17 100,00 
Навѣска. 0,4738. 
Во второмъ столбцѣ даны тѣ же цифры послѣ исключенія окиси желѣза. Какъ указано, послѣдняя вхо¬ 
дитъ въ составъ минерала въ видѣ примѣси красныхъ точекъ и пластиночекъ. Отмученныя включенія изъ одного 
образца дали около 3,76°/ 0 Fe 2 0 3 и немного воды; поэтому не будетъ ошибкой принять всю окись желѣза за при¬ 
мѣсь и, какъ таковую, исключить изъ анализа (цифра 3,76 минимальная, т. к. при отмучиваніи не удалось отдѣлить 
всего количества этихъ желѣзистыхъ включеній). Скорѣе всего въ нихъ мы имѣемъ какой то красный гидратъ 
Fe 2 0 3 . Несмотря на всю искусственность этого перечисленія, цифры втсфого столбца ближе передаютъ составъ 
минерала, чѣмъ цифры перваго. 
Такъ какъ для прямого опредѣленія воды не хватило матеріала, то была опредѣлена лишь потеря при 
прокаливаніи (навѣска 0,2766). Навѣска при опредѣленіи потерн при 110° — 0,5403. Опредѣленіе желѣза по спо¬ 
собу Peb.-Doelt. было произведено съ навѣской 0,2600. 
Расчисленіе анализа на молекулы см. въ главѣ XII. 
Не трудно видѣть, что минералъ долженъ быть отнесенъ къ парасепіолиту съ неболь¬ 
шимъ количествомъ изоморфной примѣси соотвѣтственнаго алюмосиликата. 
Такое опредѣленіе находитъ себѣ подтвержденіе въ оптическомъ изслѣдованіи: веще¬ 
ство довольно крупно кристаллично, состоитъ изъ волоконъ и пленокъ, переплетающихся 
между собой; волокна обладаютъ прямымъ затемнѣніемъ, слабымъ двойнымъ лучепреломле¬ 
ніемъ, плеохроизмомъ и другими характерными для иарасеніолита свойствами. 
